774 



100 76 100,00 9,580 



d. Sauerstoff Vcrhältniss = 0,242. 



Bei vorstehender Analyse sowie bei deti nachfolgenden ist 

 unter a die Zusammensetzung angegeben, wie sie durch die Analyse 

 gefunden wurde, unter b ist dieselbe nach Abzug des Wassers auf 

 100 berechnet; c gibt den Sauerstoff-Gehalt in der Säure und den 

 verschiedenen Basen an und d ist das Verhältniss des Sauerstoffs in 

 Säure und Basis. 



Nro. 2. Granit vom Rehberge. 



Das zur Analyse angewendete Stück zeigt ziemlich feinkörnige 

 Struktur, etwas Porphyr-artig durch Ausscheidung eingewachsener 

 Krystalle von Feldspath. Zweierlei Feldspathe sind in dem schon 

 ziemlich angegriffenen Gesteine wahrzunehmen, der eine Fleisch-roth 

 gefärbt, der andere matt weiss. Quarz ist in äusserst kleinen Körn- 

 chen durch die ganze Masse eingestreut, Glimmer nur ganz ver- 

 einzelt in kaum bemerkbaren Blättchen. 



Spez. Gew. bei -f 13« R. = 2,60. 

 a. b. c. 



SiO* 75,06 75,27 40,144 



apo» 

 ^ tvo" 



CaO 

 MgO 

 KO 



NaO 

 HO 



100,77 100,00 8,958 



d. Sauerstoff-Verhällniss — 0,223. 



Nro. 3. Granit vom Meineckenberg im Ilsethal, 



Es enthält dieser Granit vorherrschend einen eigenthümlichen 

 hell grünen Feldspath, welcher häufig Streifung zeigt. Ein anderer 

 heller, gefärbter Feldspath kommt nur ganz untergeordnet vor.. 

 Ebenso ist der Quarz nur sehr sparsam vorhanden. Glimmer ist in 

 reicher Menge, theils ganz schwarz, theils dunkel-braun in einzelnen 

 kleinen Blätlchen und in kleinen Haufwerken von Blältchen überall 

 eingestreut. Es ist die Glimmer-reichste Art des ganzen Harzes. 

 Das Gestein ist sehr friscli und gehört zu den am wenigsten ver- 

 änderten Gesteinen der Äroc/cen- Gruppe. 



Spez. Gew. bei + 4» R. = 2,58. 

 a. b. c. 



SiO* 66,81 66,79 35,62t 



Al^C 19,05 19,03 8,955 



